Ilämmerbares Gusseisen u. das Ausglühen des Stahles. 131 



es mit den zu glühenden Gegenständen in grosse Tiegel, welche 

 man luftdicht lutirt und auf der Feuerplatte des Ofens aufbaut. 

 Vor dem Herausnehmen last man erst erkalten. 



Forquignons Untersuchungen galten neben der chemischen 

 Zusammensetzung des hämmerbaren Gusseisens dem Auffinden sei- 

 ner Verschiedenheit von dem Stahle, dem Schmiedeeisen und dem 

 gewöhnlichen Gusseisen. Zu diesem Zwecke wurden vor und nach 

 dem Glühen Analysen gemacht, die verwendeten Gusseisensorten, 

 die Zeit des Glühens und das Cementirpulver methodisch geändert 

 und die Elasticität vor und nach dem Glühen geprüft. Schwefel 

 und Phosphor, die das gewöhnliche Gusseisen zu verunreinigen 

 pflegen, gedenkt der Verf. in einer späteren Arbeit zu erledigen. 

 Er wendet sich daher zur Bestimmung von Kohlenstoff, Silicium 

 und Mangan, welche das Gusseisen ausserdem enthält. Seine 

 Untersuchungen ergaben ihm bei allen Proben fast den gleichen 

 Gehalt von Kohlenstoff = 0,0312 bis 0,0379 pr. g.; Silicium wech- 

 selte zwischen 0,00304 und 0,01821 und Mangan zwischen 0,00026 

 und 0,01788. 



Eine Reihe weiterer Versuche galt dem Studium der Einwir- 

 kung verschiedener Cementirpulver, von denen der Verf. ausser 

 dem ßotheisensteine: Kohle, Eisenfeile, Kieselerde, ungelöschten 

 Kalk, Pulver von gebrannten Knochen, Kolkothar und eine Mischung 

 von Meersalz mit Kolkothar verwendete. 



Weisses Gusseisen wurde geschmeidig, wenn man es längere 

 Zeit zur Rothgluth erhitzte und nahm nicht die geringste Spur 

 Kohle auf, dagegen verwandelten sich 50 bis 55^0 seines Gehaltes 

 an gebundener Kohle im Inneren der festen Masse in Graphit. 

 Dies ist mit ein Beweis, dass die Theorie, welche das Geschmei 

 digwerden des Gusseisens einer rein oxydirenden Einwirkung 

 zuschreiben will, eine unrichtige ist. Erfolgt eine Oxydation des 

 Kohlenstoffs , so spielt dieselbe bei dem Verfahren nur eine neben- 

 sächliche Rolle, 



Der Graphit im hämmerbaren Gusseisen ist eine besondere 

 Varietät von Kohlenstoff, ein echter amorpher Graphit, abweichend 

 durch seine Structur, seine Formationsweise, sowie seine Derivate 

 von dem krystallisirten Graphit, welchen insgemein die anderen 

 Sorten Kohleneisen enthalten. Die Natur dieses amorphen Graphi- 

 tes hat zweifellos, auch nach der Ansicht von Berthelot, einen ge- 

 wissen Einfluss auf die Eigenschaften des ihn enthaltenden Metalls. 

 Ganz natürlich erscheint es übrigens, dass der bei einer Hitze von 

 etwa 1000° in einem festen Stabe gebildete Kohlenstoff andrer 

 Art ist wie der gewöhnliche Graphit, der krystallisirt erscheint 

 und sich im Inneren von flüssigem Gusseisen bei einer höheren 

 Temperatur als 1200° beim Erkalten absetzt. 



Das Abscheiden des amorphen Graphites im hämmerbaren 

 Gusseisen erfolgt reichlich in der ganzen Masse der Stäbe, bald 



9* 



